Künstliche Antimonitkrystalle. 257 



§. II. Chemische Zusammensetzung der einzelnen Schichten 



der Stufe. 



a) Erste Schichte, die Unterlage bildend («). 



Das Pulver dieser Substanz ist von violettgrauer Farbe 

 (Radde 40, c), sintert in der Glühhitze zu einer festen Masse 

 zusammen und bekommt einen Stich ins Bräunlichrothe; dabei 

 zeigt sich eine Gewichtszunahme von 4-74°/ , indem ein 

 Theil des Fe 2 S sich zu Fe ä 3 oxydirt. In concentrirter Salz- 

 säure ist es nur theilweise zersetzbar (von 0-5475^ waren 

 0-2742£', also 50*08% unlöslich). In rauchender Salpetersäure 

 und in Bromsalzsäure wird es gelöst, und es verbleibt nur ein 

 geringer Rückstand, der sich als Kohle erweist. 



Die Analyse ergab folgende Resultate: 



Analyse I Analyse II Analyse III 



S 18-33 18-4 



Fe 64-86 64 -62 



Cu 7-90 7-80 



Sb 7-11 7-12 



Zn 0-19 0-21 



As, Pb . . . . _ Spuren 



CaO SpUren 0-13 



98-39 79-88 



Bei der Analyse I wurde das Pulver mit rauchender Sal- 

 petersäure, bei der Analyse II mit Bromsalzsäure aufgenommen. 

 Da sich beim Versetzen mit letzterer eine ziemlich intensive 

 Schwefelwasserstoffentwicklung zeigte, konnte in dieser Ana- 

 lyse der Schwefel nicht bestimmt werden, während er aus der 

 ersten Analyse als schwefelsaurer Baryt erhalten wurde. Eine 

 weitere Untersuchung (Analyse III) wurde daher speciell zur 

 Schwefelbestimmung vorgenommen, die Substanz ward mit 

 Soda und Salpeter aufgeschlossen und ergaben sich 18*4°/ 

 Schwefel, ein Resultat, welches mit dem aus Analyse I er- 

 haltenen vollkommen übereinstimmt. 



Bemerkenswert!"! ist noch, dass in dem Schwefelammon 

 haltenden Filtrate, welches nach Ausfällung der Basen der 

 Eisengruppe erhalten wurde, nach längerem Stehen eine weitere 



